( ii57 ) 



» 2° KalcntisseiiieiU, avec maximum vers 1070° pendant le refroidissemeni, cl ne se 

 retrouvant pas isolé pendant le chauffage ; 



a 3° Station prolongée, vers loaS" pendant le refroidissement, vers 1045° pendant 

 le chauffage ; 



» 4° Station 'prolongée vers 900°, caractéristique des fontes phosphoreuses. Celle 

 station correspond nianifcslemeiU à la li(|uation, découverte par M. Lencauchez, d'un 

 phosphure do fer ou, loul au moins, d'un alliage très riche en phosphore ; 



» 5° Ralenlisscnienl progressif pendant le chauffage, avec maximum vers 800°, et 

 station correspondante à 698° pendant le refroidissement (Phénomène commun aux. 

 aciers). 



» Fcrro-siliciuin. — Solidification vers ii3o°. La fusion paraît se pro- 

 duire régulièrement à une température notablement inférieure, ce qui 

 permet de supposer l'existence de deux phénomènes superposés. Aucune 

 autre perturbation notable. 



» Silico-spiegel. — Cinq points singuliers : 



» I » Fusion vers 1210°; 



» 2° Ralentissement, particulier au chauffage, vers 11 10" ; 



» 3° Station vers io4o°, pendant le chauffage ; ces deux perturbations se confondent 

 en une seule station \ers io5o° pendant le refroidissement ; 

 » 4" Ralentissement, avec maximum vers 1000"; 

 « 5» Ralentissement peu accentué, avec maximum vers gâo". 



» Ferro-manganese à 20 pour 100. — Deux points singuliers: 



» 1" Fusion vers loSô"; 



» 2° Station prolongée \ers loSo". 



» Ferro-manganèse à 5o pour 100. — Trois points singuliers : 



» I» Fusion vers 1145°; 

 » 2° Station vers iioo"; 

 » 3° Ralentissement, avec maximum vers io3o°. 



» Ferro-mangancse à 80 pour loo. — Quatre points singuliers : 



)) i" Fusion vers 1210"; 



» 2" Ralentissement, très irrégulier d'allures, assez rapproché du point de fusion 

 (formation de gra[)hile?) ; 



» 3" Très faible ralentissement, avec maximum vers 1090°; 

 » 4° Ralentissement, avec maximum vers 980°. 



» La plupart des points singuliers dont j'ai indiqué l'existence n'ont pas 

 une position rigoureusement fixe. Ils se déplacent notamment par suite 

 de l'action d'une atmosphère un peu oxvdante sur la composition des 



